[' 



M0MAD1TE. 105 



ij,çi'* <|/J6°34' 



e 1/4 e 1/4 53°8'surp 



Forme habituelle, mpe^g*. Clivage parfait suivant p; moins 

 parfait suivant r/ 1 et m. Cassure inégale. Translucide sur les bords 

 ou opaque. Eclat nacré sur p, vitreux sur les autres faces. Blanc 

 verdàtre ; vert noirâtre. Poussière blanche. Tendre et facile à 

 couper. Exhale une odeur argileuse quand on l'humecte. Dur. = 

 8,5 a 3. Dens. = 2,39 à 2,66. 



Dans le matras, donne de l'eau ammoniacale et devient noire. Au 

 chalumeau, noircit d'abord, puis blanchit et durcit sans fondre. Se 

 dissout dans le sel de phosphore en laissant un squelette de silice. 

 Avec la solution de cobalt, prend une couleur rouge pâle. 



2 Mg Si + H : Silice 54,80 Magnésie 36,98 Eau 8,22. 



Analyse de la picrosmine de Pressnitz, par Magnus : 



Silice 54,88 



Magnésie 32,62 



Oxyde ferreux 1,26 



Oxyde manganeux 0,42 



Alumine 0,79 



Eau 7,32 



97,29 



Se trouve en masses cristallines bacillaires ou fibro-lamellaires, 

 dans la mine de fer d'Engelsburg près Pressnitz, Bohême; dans des 

 schistes talqueuxou chloriteux de Greiner en Tyrol ; dans la serpen- 

 tine près de Waldheim en Saxe. Deux échantillons regardés comme 

 picrosmine, l'un de Pressnitz, l'autre de Zermatt, Valais, m'ont offert 

 une masse lamellaire composée de fibres rectilignes parallèles les 

 unes aux autres, d'un beau vert foncé, fortement translucides ou 

 transparentes. La double réfraction y est assez énergique, et, au mi- 

 croscope polarisant, elle se manifeste par des anneaux annonçant 

 deux axes optiques écartés, situés dans un plan parallèle à la lon- 

 gueur des fibres et symétriques autour d'une bissectrice négative, 

 normale au plan des lames. Dans le tube, ces échantillons donnent 

 de l'eau et deviennent gris verdàtre. Au chalumeau, ils blanchissent 

 et fondent très-difficilement en émail noir brunâtre. 



MONBADITE; Erdmann. 



Amorphe ou en masses granulaires ou feuilletées. 



Deux clivages, dont l'un plus facile que l'autre, sous l'angle de 130° 

 environ. Translucide. Faces de clivage très-éclatantes ; cassure 

 mate. Gris jaunâtre ou jaune miel. Poussière blanche. Dur.= 

 6 à 6,5. Dens. = 3,267. 



Donne de l'eau dans le tube. Infusible au chalumeau. Avec les flux, 

 réactions de la silice et du fer. 



